84 König: Analytische Bestimmung und technische Gewinnung der Zellulose, 



Rohfaser-Bestimmung mit Salpetersäure), J. König^^) (Dämpfen mit 

 Glyccrin-Schwefelsäuren und nachfolgende Oxydation mit Wasserstoff- 

 superoxyd und Ammoniak) und H, Müller") (wiederholte Behandlung 

 mit Bromwasser) von Fr. Huhn (1. c.) gewonnen wurden, zeigen mögen; 



Selbstverständlich können die vorstehenden drei Verfahren wegen 

 ihrer Umständlichkeit und Kostspieligkeit für die technische Gewinnung 

 von Zellulose aus Holz nicht in Betracht kommen. Aber es gibt auch ein- 

 fachere Mittel, um die neben der Zellulose in Holzarten bezw. in den Ge- 

 steinstfasern vorhandenen verunreinigenden Stoffe zu entfernen. Behan- 

 delt man das Holz einerseits mit verdünnter Sodalösung oder Ammoniak, 

 andererseits mit verdünnten Säuren (Salz- oder Schwefelsäure), so ge- 

 winnt man einen Rückstand, der durch Chlorlaugen gerade so gut ge- 

 bleicht werden kann, als die nach dem Sulfitverfahren erhaltenen Rück- 

 stände. Die gemeinschaftlich mit Herrn Braun angestellten Versuche 

 haben ergeben, daß z, B. bei geraspeltem, rinden- und astreinem Tannen- 

 holz durch 3 — Sstündiges Dämpfen bei 2 Atm. mit 1,5 — 2%iger Soda- 

 lösung oder 5%igem Ammoniak die Harze, Fette oder Wachse u. a,, durch 

 ebensolanges Dämpfen mit 1,25 — 1,5% Salzsäure oder 2%iger Schwefel- 

 säure alle Hemizellulosen auch die Pentosane fast vollständig gelöst 

 werden können, um durch nachfolgendes Bleichen des Dämpfrückstandes 

 mit unterchlorigsaurem Natrium oder anderen Oxydationsmitteln zu einer 

 Zellulose zu gelangen, die völlig weiß ist und ihre faserige Struktur gerade 

 so gut bewahrt hat, als beim vorherigen Behandeln mit Sulfitlösungen. Dazu 

 ist die Ausbeute an Zellulose mindestens ebenso groß wie bei den bisherigen 

 Verfahren. Bei harzreichen Holzarten, wie Kiefernholz, muß man stärkere 

 Laugen, aber keine stärkeren Säuren, anwenden. Man kann aber Alkali 

 wie Säuren mehrmals zum Dämpfen benutzen. Das neue Verfahren hat 

 auch noch den weiteren großen Vorteil, daß sich die so gewonnenen Ab- 

 laugen, die fast 50 % des angewendeten Holzes ausmachen und daher eine 

 nicht geringe wirtschaftliche Bedeutung besitzen, leicht zur Verarbeitung 

 auf ein Futtermittel aufarbeiten lassen. Die Beseitigung der bei dem 

 Sulfitverfahren abfallenden Laugen bildet nämlich für die meisten Fa- 

 briken eine schwierige Frage. Nur in den seltensten Fällen ist es mög- 



") J. König, Chemie d. menschl. Nahrungs- u. Genußmittel 1910, III. Bd„ I. Tl., 451. 

 ") Zentralbl. f. Agrik, Chemie 1877, 6, 273, 



